6 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 



dem verstorbenen Kaiserlich Russischen Minister von Struve verdankt, und 

 die im hiesigen Academischen Museo aufbewahrt werden, befinden sich mehrere 

 Eisensachen, welche in verschiedenem Grade umgeandert worden. Ein Biindel 

 eiserner Packnadeln zeigt die einzelnen im Ganzen noch unverandert, bis auf 

 eine oxydirte Rinde ; durch welche sie wie zusammengeschweisst sind, so 

 dass sie durch starke Hammerschlage nicht von einander getrennt werden 



I 



konnen. Starke Biindel von diinnem Eisendrath lassen auch noch die Form 

 des Drathes vollkommen erkennen, dieser ist aber ganz und gar oxydirt, so 

 dass sich gewissermaassen eine Pseudomorphose von oxydirtem Eisen nach 

 Eisendrath darstellt. Die einzelnen Strange sind eben so fest, wie jene Pack- 

 nadeln , unter einander verbunden. Unter der Loupe betrachtet erscheinen sie 

 aus zylindrischen Schaalen bestehend, welche bei vielen im Innern hohl sind. 

 Die umgeanderte Masse hat das Ansehn von Magneteisen, wird auch vom 

 Magnete stark angezogen, giebt aber ein rothbraunes Pulver, welches beweist, 

 dass nicht das Ganze aus Eisenoxyd-Oxydul besteht, sondern dass ein Theil 

 in Eisenoxyd umgewandelt worden. Krystallinisch erscheint die Masse, aber 

 deutliche Krystalle werden nicht wahrgenommen. Eine ahnliche Umanderung 

 zeigt ein Haufen kurzer eiserner Nagel, die ihre ursprungliche Form noch 

 ziemlich deutlich erkennen lassen, aber nun fest unter einander verbunden 

 sind. Sie erscheinen mehr und weniger aufgequollen , und stellen, gleich dem 



janderten Drathe, schaalige Bildung, zum Theil auch Hohlungen im Innern 

 dar. Im Innern ist die eisenschwarze Masse krystallinisch und glanzend; die 

 Oberflache der metamorphosirten Nagel erscheint dagegen durch eine Beklei- 

 dung mit mikroskopischen Krystallen, sammetartig schimmernd. Die Masse 

 verhalt sich ubrigens wie die des umgeanderten Drathes. Hier wird es deut- 

 lich erkannt, dass die Nagel durch Einwirkung der Gluth in Eisenoxyd-Oxydul 

 umgewandelt wurden, und dass aus diesem, bei fortgesetzter Gliihhitze, Eisen- 

 oxyd hervorgieng, welches den zarten, krystallinischen Uberzug bildete. 

 Dieser giebt ein rothbraunes, die innere Masse dagegen ein schwarzes Pulver. 

 Hit der von Aussen nach Innen fortschreitenden Oxydation des Eisens war 

 eine Volumenvergrosserung verkniipft. Durch die Bewegung der kleinsten 

 Theile nach Aussen wurden die in Eisenoxyd-Oxydul sich umwandelnden 

 einzelnen Drathstrange und Nagel nicht allein einander mehr genahert, son- 



t> 



